\chapter*{Заключение}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Заключение}

Основные результаты, полученные в диссертации сводятся к следующему:

\begin{enumerate}
 \item Рассмотрены основные технологические процессы изготовления конструкций
из тканых композиционных материалов с поликристаллической матрицей, приводящие
к появлению локальных технологических дефектов, определены типы дефектов,
возникающие на каждой из стадиях этих технологических процессов. Описаны методы
контроля качества, выявляющие локальные дефекты.
 \item Построены математические модели слоя тканого композиционного материала с
искривленными волокнами и поликристаллической матрицей с гарантированной
прослойкой матрицы между волокнами, а также с наличием контакта с трением между
волокнами.
 \item Разработан модуль расширения для программного комплекса SALOME-MECA,
позволяющий найти параметр поля напряжения $\Theta$, слоя тканого композита.
 \item На основе численного решения задач комбинированного многоосного
нагружения слоя, определены концентраторы напряжений в слое тканого композита с
искривленными волокнами и поликристаллической матрицей, вызванные наличием
таких локальных дефектов как пропуск волокна основы, разрыв волокна основы,
разрыв волокон основы и утка, наличие внутренней технологической поры.
 \item Определены механизмы, инициирующие разрушение матрицы в слое тканого
композита при наличии гарантированной прослойки матрицы между волокнами, а
также при наличии контакта с трением между волокнами.
\end{enumerate}
